64 W. VOIGT, 



arithmetische Mittel der vorstehenden Zahlen 



d^i = 26,2.10-' 



als die dem benutzten Kupfer zugehörige erste Constante der Dämpfung 

 durch innere Reibung ansehen. 



Das wegen der Luftreibung corrigirte logarithmische Decrement 1^ 

 hat für die beobachteten Kupferstäbe den Werth 



Iß . 10* = 7,44 7,54 7,58 6,06 10,39 9,99 ; 

 im Mittel entspricht sich 



T = 0,525, 0,715 und 

 ^^.10* = 10,19, 7,15. 



Die starke Abweichung entspricht den bei Messing und Bronze gefun- 

 denen. 



Kupfer. 



Drillung. 



Nr. 1) L = 10,10, B - 0,600, D = 0,1028 T = 0,381, J = 323, i> = 14,5. 

 beob. 23,43 18,96 15,60 12,97 10,86 9,17 7,78 6,63 5,65 4,83 4,14 3,56 

 ber. 23,39 18,90 15,57 13,01 10,94 9,26 7,84 6,69 5,71 4,87 4,16 3,56 



3,06 2,67 2,25 

 3,05 2,62 2,23 



A = 4,78.10-^ = 0,403.10-^ d^ = 8,09.10-^ 



Das Stäbchen Nr. 2) liess sich trotz mehrfacher Versuche nicht zu rei- 

 nen Drillungsschwingungen bringen; vielleicht in Folge einer Inhomo- 

 genität seiner Substanz. Die bei den angestellten Beobachtungsreihen 

 erhaltenen Dämpfungen waren demgemäss bedeutend grösser, als bei den 

 andern Stäbchen und würden etwa auf dg = 9,6 führen. 



Nr. 3) L = 10,11, j5 = 0,600, D = 0,1025, T = 0,3725, J-^ 330,5, » = 15,0. 

 beob. 26,33 20,91 16,94 13,95 11,59 9,69 8,18 6,94 5,90 5,04 4,30 3,64 

 ber. 26,43 20,81 16,87 13,92 11,61 9,74 8,23 6.96 5,91 5,03 4,28 3,64 



A 4,78.10-^ A, = 0,439-^ di = 7,95.10-". 

 Nr. 4) i= 10,21, ^ = 0,600, X» = 0,1018, T= 0,390, J= 315,5 0 = 14,8. 

 beob. 14,84 12,40 10,45 8,87 7,55 6,43 5,51 4,71 4,01 3,47 2,97 

 ber. 14,80 12,39 10,45 8,86 7,54 6,44 5,50 4,71 4,04 3,46 2,97 

 A = 4,81.10-S A, = 0,445.10-^ d^ = 8,31.10-\ 



